Einzelne Mineralien. 



-267- 



Produkt einer metasomatischen Umwandlung des rhyolithischen Neben- 

 gesteins durch dieselben heißen Lösungen, die den Flußspat in dem Gange 

 bildeten. 



Creedit. Bildet weiße bis farblose Körner und schlecht ausgebildete 

 Kristalle, bis 5 mm dick, mit etwas Schwerspat in mattem, weißem Kaolin. 

 H. = 3^. U. d. L. schäumend und endlich zu weißem Email schmelzend. 

 Schwer in Säuren löslich. G. = 2,730. Zuweilen sieht man matte Prismen 

 von ca. G8°, doch ergab eine andere Messung 59°. Am Ende zuweilen 

 ein undeutliches Oktaeder. Eine deutliche Spaltbarkeit parallel den 

 Prismenkanten geht durch die stumpfen Prismenkanten und durch die 

 stumpfen Endkanten desselben. Spaltungsplättehen zeigen zweifelhafte 

 gerade Auslöschung und nahezu senkrechten Austritt einer optischen Achse. 

 Schnitte senkrecht zum Blätterbruch durch die spitze Prismenkante er- 

 geben eine Auslöschungsschiefe von 41° = ^C-Z : c, den Austritt der Achse Y 

 und unregelmäßige Zwillingsbildung. Auf den Prismenflächen ist die Aus- 

 löschungsschiefe = 42 |° + 1°. Das Mineral ist daher wohl monoklin. be- 

 grenzt von (110). Blätterbruch // (010), Zwillingsfläche // (100). Y = b : 

 Z : c = 41°. Optisch . Achsenwinkel : 2 V u = 64° 30' ± 10' : 2 V Xa 

 = 64° 22' ±10': 2 V T1 = 64° 20' + 10'. Dispersion nur an einer Achse be- 

 merkbar. « = 1,461, fi = 1,478, = 1,485; woraus der Achsenwinkel 65° 

 folgen würde. Die Analyse ergab die Zahlen unter I, aus denen sich die 

 Formel : Ca S 4 . 2 Ca F 2 . 2 AI (F, H) 3 . 2 H 2 ableitet . aus der sich die 

 Zahlen unter II berechnen, unter der Annahme: F: OH = 2:1. 



I. II. 



AI 11,58 11,0 



Ca 23,98 24,4 



S0 4 18,32 19,5 



O 1 ....... . 3,97 3,2 



H 2 — 0,72 — 



H 2 . . . . ... 11,08 11,0 



F 1 . . . ... . . 30,35 30,9 



Sa. . . 100,00 100,0 

 Es ist also ein Gearksutit in Verbindung mit | Molekül CaS0 4 . 

 Isotropes kaolinartiges Mineral. Das Muttergestein des 



Creedit und wahrscheinlich Zersetzungsprodukt eines unbekannten Minerals. 



Das weiße Pulver ist isotrop und im Canadabalsam nur durch die abweichende 



Lichtbrechungen = 1,557 + 0,003) unterscheidbar. G. = 2,548. Die Analyse 



von R. C. Wells ergab : 



44.2 Si0 2 , 40,2 A1 2 3 . 0,3 CaO, Spur MgO, 0, F, Glühverl. 15.5: 



Sa. 100,2. 



In derselben Substanz sind ziemlich stark doppelbrechende Sphärolithe, 

 die durch Zersetzung eines anderen unbekannten Minerals entstanden sind. 

 Max Bauer. 



1 Aus der Summe = 100 berechnet. 



